22 OVER PEROXY-ZWA.VELZUUE ZILVER. 



0.08S8 : 311.14 = 0.009 : cc- voor x = 31.53, terwijl 1 5,96 X 

 2 = 31.0:2 (O = 15.06). Of hetzelfde verrichtende met betrekking 

 tot zilverbioxyde (Ay 2 2 = 247.24) heeft men 0.1364 : 247.24 = 

 0.009:»; zijnde a? = 16.31 (inplaata van 15. 96). Dus zouden er 

 zijn 2 O op SO é Ag*,, en derhalve het ox v-zwavelzuur zilver zijn 

 SO i . 2 O. Jg 2 ; en er zou wezen 1 O op Ag 2 2 , namelijk gemakke- 

 lijk vrijkomende zuurstof " van oxy-zwavelzuur zilver (80±. 2 O. Ag 2 ), 

 zoodat de formule van peroxy-zwavelzuur zilver {x Ag 2 2 , g {S 0± 

 zO. Ag 2 ) zou zijn 2 Ag 2 2 . S0 4 . 2 O. Ag 2 (want 1 O op Jg 2 2 

 maakt 2 .///., 0„ voor 2 O). Dit komt overeen met het quotient, 

 dat ontstaat hij deeling van de hoeveelheid zilverbioxyde door die 

 van zwavelzuur zilver zij dit : 



; 1.55, terwijl de verhouding: 



0.0888 



2 X 247.24 

 _ 311.14 



= 1.59 is (S0 4 Ag 2 = 311.14; Ag 2 2 = 247.24). 



Overigens zal later blijken, dat de hoeveelheid „gemakkelijk vrij- 

 komende zuurstof" grooter is dan in liet geval, hetwelk ons bezighoudt. 



Tevens zullen de uitkomsten worden gegeven der analyse van 

 Bereiding N° 10, alhoewel van minder beteekenis, en dat wel, 

 ten einde den weg te leeren kennen, die moet worden gevolgd, 

 zal men een meer zuiver product bekomen. En toch werd onder 

 genoegzaam dezelfde omstandigheden gewerkt. Zoo werd uitgegaan 

 van een half-verzadigde oplossing ; de oplossing werd op dezelfde 

 manier geneutraliseerd, enz. De duur der bereiding was die van 

 één dag (dag en nacht), en achtereenvolgens; maar dat nam 

 niet weg, dat de neutralisatie te wenselien overliet, zoodat men dit 

 in een volgende bereiding trachtte te verbeteren. Het product werd 

 overigens op dezelfde wijze gewasschen enz. De hoeveelheid bedroeg 

 die van 0.2 L86 gr., zich bevindende in een reageerbuisje. Water werd 

 toegevoegd, aanvankelijk verhit bij 45°, daarna bij 55° — 65°, en 

 eindelijk bij 70° — 80°, bij welke temperatuur geen zuurstof meer 

 vrijkwam, zijnde alles te zanien ongeveer twee uur. Er bleef terug 

 0.2 1:2 1 gr. aan stof (mengsel), dit geeft voor de zuurstof van het 

 S() v ;:<). Ag 2 : 0.2186 gr. -- 0.2 1.24 gr. = 0.0062 gr. (altijd ver- 

 ondersteld, dat de oorspronkelijke stof geen water bevat), dus minder 

 dan in Bereiding N° 9. 



De hoeveelheid van 0.2124 gr., te beschouwen als een mengsel 

 van zilverbioxyde! en zwavelzuur zilver (zie vroeger), werd behandeld 

 met water, verhit op een waterbad, en eenig salpeterzuur toege- 



